713 



peraturen die gleiche wie bei niederen. Um sich leicht ein Bild von der 

 Beobachtungsart zu verschaffen, lasse ich eine ausführliche Tabelle über 

 einige aufeinanderfolgende Versuchsgruppen eines Metalls folgen. 



Tabelle. 



Untersuchte Substanz: Silber. 



jTi = 2,4633 kg. k = 1,92. dj = Ifidd'". 



TTj = 4,7406 kg. a = 0,00001868. q == 0,8197i-»"'. d = 0,638"". 



N 



V 



z 



T 



toU.tj 



T0U.T1 



roU.Ti 



a^ 



K 



Cy 



;. 



1 



8 



8 



Dat. 



la 



1 

 2 

 3 

 4 



5 



7' 20" 



1,3 



5,7 



5,8 

 5,8 



6,6 

 6,9 



6,5 

 6,7 



— 55,8 



1,9 

 2,0 

 2,0 

 2,1 



2,1 



— 54,8 



— 54,7 



— 54,4 



— 54,3 



— 54,2 



647,8 



14,6 



28,1 



619,2 



23/i84 



I 



1 

 2 

 3 



4 



5 



6'40" 



1,5 



97,1 



97,1 

 97,1 



18,8 

 19,9 



10,5 

 11,1 



102,0 



165,0 

 165,7 

 166,0 

 166,2 



166,7 



104,7 

 105,0 

 105,3 

 l«i5,7 



105,8 



696,5 



36,3 



70,9 



625,6 



23/i84 



11 



1 

 2 

 3 

 4 



7'0" 



1,4 



81,5 

 74,5 



16,1 



10,8 



74,0 



134,0 

 131,3 

 12H,0 

 126,8 



72,3 

 70,4 

 68,1 

 66,0 





45,4 



87,2 



596,4 



23/i84 





5 







73,1 



14,2 



10,8 



u. s 



124,5 

 w. 



64,0 



683,6 











1) dj ist die Länge des geprüften Drahtstückes zwischen den Klemmen; 



2) d der mittels einer Mikrometerschraube gemessene Durchmesser und 



3) q der Querschnitt des Drahtes. 



4) a ist der mittlere thermische Ausdehnungskoeffizient des unter- 

 suchten Drahtindividuums bei der konstanten Belastung tt,. 



5) Die ständige Belastung des Drahtes zum Geradehalten betrug tij kg 

 auf das qmm. 



Abh. d. 11. Gl. d. k. Ak. d. Wiss. XV. Bd. III. Abth. 93 



